K. B. Schmutz, Experimentelle Beiträge zur Petrogenie. 131 



10. Nephelinbasalt von Waldra bei Gleichenberg, be- 

 stehend aus Nephelin, Augit, Olivin, Hauyn, Magnetit. 



11. Thonschiefer vom Gaisberg bei Graz, mit Quarz, 

 Feldspath, Glimmer. 



12. Amphibolit von Deutsch-Landsberg, enthaltend Horn- 

 blende, Granat, Augit, Zoisit, Rutil, Magnetit. 



Versuchsreihe mit basischen Gesteinen. 



I. Leucitit vom Capo di Bove mit Chlornatrium. 



Leucitit vom Capo di Bove .... 4 g 

 Chlornatrium 8 „ 



wurden fein gepulvert und folgendermaassen in einem Porcellan- 

 tiegel vertheilt. Zu unters t kam eine Lage Chlornatrium, 

 sodann ein inniges Gemenge des Flussmittels und des Ge- 

 steinspulvers und zum Schlüsse wieder eine Lage Chlornatrium. 

 Der Schmelzprocess fand bei Eothgluth statt und dauerte 

 6£ Stunden. Sodann fand noch durch mehrere Stunden eine 

 langsam fortschreitende Abkühlung statt. Das erhaltene 

 Schmelzproduct war von gelblichgrauer Farbe und compact. 

 Das Pulverpräparat ergab bei der mikroskopischen und mikro- 

 chemischen Untersuchung Folgendes: 



Aus einer gelbbraunen isotropen Glasbasis waren folgende 

 Mineralien ausgeschieden : 



1. Augit. Derselbe zeigte sich in länglichen Krystallen 

 von gelblichgrüner Farbe und wies einen schwachen Pleo- 

 chroismus auf. Die Auslöschungsschiefe wurde im Maximum 

 mit 37 — 39° bestimmt. Die Polarisationsfarben waren ziem- 

 lich lebhaft und vorwiegend roth, gelb, grün. Von Salzsäure 

 wurden die Krystalle nicht angegriffen, ebenso widerstanden 

 sie dem Einflüsse der Schwefelsäure. Nur Flusssäure ver- 

 mochte das Mineral zu lösen. Aus der Lösung in Flusssäure 

 bildeten sich beim Verdunsten Krystalle von Kieselfluor- 

 magnesium aus. Mit Flusssäure aufgeschlossen und mit ver- 

 dünnter Schwefelsäure behandelt, entstanden Gypskrystalle. 

 Ferner wurde das Mineral mit Flusssäure aufgeschlossen, mit 

 verdünnter Schwefelsäure behandelt und dann ein kleiner 

 Tropfen Cäsiumchlorid in die Lösung gebracht ; es entstanden 

 Cäsiumalaunkrystalle. 



9* 



